SINTESIS DAN SIFAT KOPOLIMER KRISTAL KIRAL METIL EUGENOL DAN EUGENOL
[Synthesis and Properties Analitic of The Chiral Crystal Copolymers of Methyl Eugenol and Eugenol]
Erwin Abdul Rahim 1* , Fadhillah 1 , Musafira 1
1) Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako. Jl. Soekarno Hatta Km.9, Kampus Bumi Tadulako Tondo Palu, Telp. 0451- 422611
Diterima  19 Juni 2017, Disetujui 3 Agustus 2017

## ABSTRACT
Synthesis and properties analitic of the chiral crystal copolymers of methyl eugenol and eugenol has been done. The aims of the research are to identify the solubility of the copolymer and the influence of chiral crystals on the molecular weight of the copolymer produced. The addition reaction, the copolymerization and viscometry methods were used in this research. The Fourier Transform Infra Red (FT-IR) and UV-Vis spectrophotometry  were  used  for  identification  purpose.  The  molecular  weight  before  purification  was 78.595,91 g/mol with 92,24% of rendamant. It was magenta solid. On the other side, the molecular weight after  purification  was  14.484,38g/mol  with  62,24%  of  rendemen  in  the  brownish  yellow  solid  form.  It  is soluble in ethanol, chloroform, ethyl acetate. In addition, it is slightly soluble in n-hexane and insoluble in water. UV-Vis Specrume was widen at 450-500 nm, that show the compound had helical structure.
Keywords: Chiral Crystal Methyl Eugenol, Eugenol, Copolymer, Helical Polymer.

## ABSTRAK
Sintesis dan sifat kopolimer kristal kiral metil eugenol dan eugenol telah dilakukan. Tujuan dari penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui  kelarutan  kopolimer  dan  pengaruh  kristal  kiral  terhadap  berat  molekul kopolimer  yang  dihasilkan.  Reaksi  adisi,  kopolimerisasi  dan  metode  viskometri  yang  digunakan  dalam penenlitian  ini,  untuk  mengidentifikasi  menggunakan  Fourier  Transform  Infra  Red  (FT-IR)  dan spektrofotometri  UV-Vis.  Berat  molekul  kopolimer  sebelum  pemurnian  sebesar  78.595,91  g/mol  dengan rendemen  92,24%  yang  berupa  padatan  berwarna  merah  keunguan  dan  setelah  pemurnian  diperoleh berat  molekul  sebesar  14.484,38g/mol  dengan  rendemen  62,24%  berupa  padatan  berwarna  kuning kecoklatan.  Kopolimer  yang  diperoleh  larut  dalam  etanol,  kloroform,  etilasetat,  sedikit  larut  dalam  n- heksan  dan  tidak  larut  dalam  air.  Hasil    spektrum  UV-Vis  yang  melebar  pada  panjang  gelombang  450- 500 nm menunjukan bahwa senyawa yang dihasilkan berbentuk heliks.
Kata Kunci : Kristal Kiral Metil Eugenol, Eugenol, Kopolimer, Polimer Heliks.
*) Coresponding Author : Erwin_abdulrahim@yahoo.com (hp: +6287839580700)

## LATAR BELAKANG
Senyawa  eugenol  adalah  salah  satu senyawa  yang  banyak  terdapat  pada tanaman  cengkeh.  Eugenol  merupakan senyawa  yang  memiliki  gugus  fungsional hidroksi  fenolat  dan  alil  sehingga  eugenol dapat  diturunkan  menjadi  senyawa  yang memiliki  manfaat  dan  nilai  ekonomi  yang lebih tinggi.
Berdasarkan
perkembangannya turunan senyawa eugenol telah banyak dimanfaatkan, diantaranya  sebagai  obat  hipertensi  dan adsorben  sebagaimana  penelitian  yang dilakukan  oleh  Jamalum  (2000),  Utomo (2012) dan Harimun et al ., (2009).
Salah  satu  turunan  dari  senyawa eugenol yang saat ini sedang dikembangkan  adalah  metil  eugenol.  Metil eugenol  banyak  di  gunakan  oleh  para petani  sebagai  pengendali  hama  yang bersifat  ramah  lingkungan  karena  metil eugenol  menghasilkan  aroma  khas  yang bersifat  atraktan  yang  berfungsi  sebagai penarik  serangga  terutama  lalat  buah (Humaira, et al ., 2014).
Berdasarkan  hasil  penelitian  Rahim (2015),  melakukan  sintesis  senyawa  (S)- (3,4-Dimetoksifenil)-2-Propanol diperoleh hasil  samping  berupa  kristal  kiral  metil eugenol hasil kromatografi yang memunculkan    dua  puncak  dengan intensitas  masing-masing  sebesar  4,27 dan  4,70  yang  mengindikasikan  bahwa senyawa  metil  eugenol  yang  dihasilkan melalui  sintesis  absolut  asimetris  bersifat kiral.  Berdasarkan  struktur  molekulnya tidak  bersifat  kiral  tetapi  berdasarkan
reaksi  adisi  metil  eugenol  dengan  asam asetat dan asam sulfat dihasilkan senyawa yang bersifat kiral. Rahim (2016) melaporkan  bahwa  reaksi  adisi  antara metil  eugenol  dengan  asam  asetat  dan adanya asam sulfat menghasilkan senyawa ester optis aktif ee= 92,22%.
Kristal  kiral  metil  eugenol  memiliki gugus fungsional  alil  dan  alkoksi  sehingga dengan  adanya  gugus  alil  (propenil) dimungkinkan untuk dilakukan polimerisasi menjadi  turunan  β-stirena.  Polimerisasi  ini tentunya  akan  meningkatkan  nilai  tambah produk  turunan  eugenol  sebagai  akibat perubahan  pada  sifat  senyawa  polimer yang dihasilkan. Sampai saat ini polimerisasi  kristal  kiral  belum  pernah dilakukan sehingga menarik untuk dianalisis polimer yang dihasilkan. Mengingat dari segi nilai jual senyawa kiral memiliki harga yang mahal, untuk menghasilkan  senyawa  kiral  seringkali dibutuhkan pereaksi kiral atau katalis kiral. Dengan  adanya  metode  absolut  asimetri sintesis  senyawa  kiral  dapat  diproduksi dari bahan dasar senyawa yang tidak kiral. Oleh  karena  itu,  senyawa  tidak  kiral  yang harganya murah seperti metil eugenol dan eugenol dapat ditingkatkan nilai ekonomisnya  dengan  mebuat  senyawa tersebut menjadi senyawa kiral.

## METODE PENELITIAN

## Bahan dan Peralatan
Bahan-bahan  yang  dipakai  adalah petrogenol,  etanol  96%,  akuades,  Na 2 SO 4 anhidrous,  methanol  (p.a),  CH 3 COOH
glasial,  H 2 SO 4 pekat,  dietil  eter  (p.a), NaHCO 3 10%,  silika  gel,  kloroform,  n- heksan dan etil asetat.
Alat-alat yang digunakan adalah satu set  alat  refluks,  satu  set  alat  destilasi, rotary  vakum  evaporator,  alat  FTIR,  alat UV-Vis, alat-alat gelas laboratorium, timbangan  analitik  digital,  hot  plate, viskometer ostwald, stopwatch, termometer,  kapas,  kertas  saring,  pH meter,  plat  TLC,  aluminium  voil,  magnetik stirer,  lemari  asam,  thermometer,  lampu UV, kromatografi kolom.

## Prosedur Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  secara bertahap yang terdiri dari enam tahap yaitu sintesis  dan  isolasi  kristal  kiral  mertil eugenol,  pemisahan  hasil  sintesis  dengan kromatografi  kolom,  kopolimerisasi  kristal kiral metil eugenol dan eugenol, penentuan berat  molekul  polimer  dengan  metode viskometri,  pemurnian  kopolimer  kristal kiral  metil  eugenol  dan  eugenol  dan penentuan  kelarutan  kopolimer  kristal  kiral metil eugenol dan eugenol.
Reaksi  Adisi  Metil  Eugenol  Kasar dengan  Asam  Asetat  (Lasapo  et  al., 2016)
Dimasukkan  10  mL  metil  eugenol  ke dalam  labu  alas  bulat  kapasitas  250  mL, ditambahkan  100  mL  asam  asetat  yang telah  diasamkan  dengan  beberapa  tetes H 2 SO 4 . Kemudian dilakukan refluks selama 5  jam  pada  suhu  180 o C.  Setelah  refluks selesai campuran didinginkan kemudian di distilasi  dengan  suhu  115-118 o C  untuk memisahkan  asam  asetat  glasial  yang
tersisa.  Residu  ditambahkan  dengan  100 mL  dietil  eter  sehingga  terbentuk  dua lapisan.  Kemudian  dinetralkan  dengan NaHCO 3 10%,  lapisan  bawah  di  buang. Lapisan  atas  di  cuci  dengan  aquades  dan kemudian di bebas airkan dengan Na 2 SO 4 anhidrous,  selanjutnya  di  dekantir.  Pelarut dietil eter dipisahkan dengan
menggunakan evaporator. Pemisahan Hasil Sintesis dengan
Kromatografi Kolom
a. Penyiapan Kolom
Seratus  gram  silica  gel  (ukuran  0,063 mm –  0,200  mm  mesh)  dicampurkan dengan  250  mL  n-heksana  :  etil  asetat dimasukkan  ke  dalam  tabung  kolom  kaca panjang  38  cm  diameter  3  cm.  Setelah silika gelnya mampat kemudian permukaannya  dimasukkan  kertas  saring, kelebihan pelarut dikeluarkan hingga batas atas.

## b.  Pemisahan Sampel
Hasil  sintesis  dimasukkan  kedalam kolom  yang  berisi  silica  gel,  dimasukkan sedikit  demi  sedikit  eluen  kedalam  kolom. Eluen yang digunakan adalah campuran n- heksana dan etil asetat dengan perbandingan  4:1.  Eluat  ditampung  dalam tabung reaksi. Penampungan eluat dimulai setelah  eluen  yang  diperkirakan  terjebak dalam fasa diam telah keluar. Berdasarkan penampakan  fisik  hasil  yang  diperoleh dikelompokkan  menjadi  beberapa  fraksi. Fraksi-fraksi  dianalisis  dengan  KLT  untuk mengetahui penampakan noda, penampakan  noda  yang  sama  di  campur menjadi  1  bagian  dan  di  pekatkan
menggunakan  rotary  vakum  evavorator untuk menghilangkan pelarutnya selanjutnya  dianalisis  dengan  FT-IR  dan UV-Vis.
Kopolimerisasi Kristal
Kiral Metil
Eugenol dan Eugenol (Suirta, 2012)
Kopolimerisasi  kristal  kiral  metil eugenol  dan  eugenol  didasarkan  pada perbandingan  mol  katalis  asam  sulfat pekat  dan  monomer  (1:4).  Dilakukan dengan  mereaksikan  kristal  kiral  metil eugenol  dan  eugenol  dengan  campuran asam  sulfat  pekat  dalam  gelas  beker  50 mL,  sambil  diaduk  dengan  pengaduk magnet.  Penambahan  katalis  dilakukan tetes  demi  tetes,  polimerisasi  dihentikan dengan  menambahkan  0,2  mL  methanol dan dianalisis dengan FTIR dan UV-Vis. Penentuan  Berat  Molekul  Kopolimer dengan Metode Viskometri (Ngadiwiyana, 2005).
Sebanyak  1  g  kopolimer  kristal  kiral metil  eugenol    dan  eugenol  dilarutkan dalam  etanol  hingga  konsentrasinya  0,02 g/mL.  kemudian  dibuat  variasi  konsentrasi polimer  melalui  pengenceran  dengan etanol  :  0,01500  g/mL;  0,01000  g/mL; 0,00500 g/mL; 0,00250 g/mL; dan 0,00125 g/mL.  Dilakukan  pengukuran  waktu  alir pelarut  murni  yaitu  etanol  dan  masing- masing konsentrasi larutan polimer dengan menggunakan viskometer ostwald,
sehingga diperoleh t0, t1, t2, t3, t4, t5 dan t6. Dengan persamaan Poisseuille diperoleh  ηsp/C  terhadap  C.  Dari  kurva diekstrapolasi  ke  konsentrasi  (C)  sama dengan  nol  diperoleh  [η].  Dengan persamaan  Mark-Houwink  dihitung  berat
molekul dari polimer dengan menggunakan harga K dan a yang sesuai.

## Pemurnian Kopolimer Kristal Kiral Metil Eugenol dan Eugenol
Sebanyak  1,5 gram kopolimer  kristal kiral  metil  eugenol  dan  eugenol  dilarutkan dalam  30  mL  dietil  eter,  kemudian dimasukkan  kedalam  corong  pisah  dan ditambahkan  dengan  20  mL  akuades untuk  pencucian  pertama,  25  mL  untuk pencucian  kedua  dan  30  mL  untuk pencucian ketiga, lalu dikocok dan didiamkan  selama  30  menit  pada  setiap pencucian  agar  kopolimer  dan  pelarut terpisah.  Pisahkan  pelarut  yang  berada pada bagian bawah corong pisah, selanjunya kopolimer yang diperoleh dilewatkan  dalam  corong  kaca  yang berisikan  Na 2 SO 4 anhidrat  lalu  didiamkan selama  2  hari  dan  ditimbang  berat kopolimer yang diperoleh.
Penentuan  Kelarutan  Kopolimer  Kristal Kiral Metil Eugenol dan Eugenol.
Dimasukkan  1  g  kopolimer  kristal kiral metil eugenol dan eugenol kedalam 6 buah  gelas  kimia  30  ml  yang  masing- masing  berisi  5  ml  larutan  etanol,  dietil eter,  etil  asetat,  kloroform,  n-heksan  dan air.  Masing-masing  campuran  larutan diaduk  dengan  batang  pengaduk  dan diamati  kelarutan  kopolimer  pada  masing- masing larutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  Pemisahan  Senyawa  Sintesis dengan Kromatografi Kolom
Hasil  sintesis  dan  hasil  pemisahan dengan  kromatografi  kolom  kemudian
dianalisis  dengan  kromatografi  lapis  tipis (KLT)  dengan  menggunakan  lampu  UV. Pada  gambar  berikut  terlihat  penampakan noda dari masing-masing sampel.
(a)
(a)
(b) (c)
Gambar  1  (a)  Hasil  TLC  setelah  sintesis.  (b)
Hasil TLC setelah pemisahan dengan  kromatografi  kolom  (20 fraksi)  (c)  Hasil  TLC  senyawa  hasil pemisahan  kromatografi kolom  oleh Lasapo et al. (2016).
Terdapatnya  senyawa  kristal  kiral dari proses sintetis dapat dilihat berdasarkan karakteristik senyawa yang di hasilkan setelah proses pemisahan dengan  kromatografi  kolom.  Berdasarkan hasil  sintesis  yang  dilakukan,  diperoleh karakteristik sebagai berikut:
Tabel 1  Karakteristik senyawa hasil sintesis
Senyawa  Kristal  kiral  yang  diperoleh dari hasil sintesis berwarna kuning kehijauan. Produk yang terbentuk selanjutnya  dianalisis  strukturnya  dengan FT-IR sehingga  diperoleh  spektrumnya sebagai berikut :
Gambar 2  Hasil  analisis  spektrofotometri  IR senyawa  kristal  kiral  metil  eugenol dan eugenol.
Produk  yang  terbentuk  selanjutnya dilakukan  polimerisasi  kemudian  dianalisis strukturnya  dengan FT-IR dan  diperoleh spektrum sebagai berikut :
Gambar 3  Hasil  analisis  spektrofotometri  infra merah  kopolimer  kristal  kiral  metil eugenol dan eugenol.
Berdasarkan  hasil  analisis  dengan spektrum  IR  yang  diperoleh,  menandakan bahwa kopolimer kristal kiral metil eugenol dan eugenol diduga telah terbentuk karena tidak  adanya  pita  serapan  pada  daerah 1597,06 cm -1 yang merupakan rentang dari ikatan  C=C  alil  dan  pita  serapan  pada 912,33  cm -1 merupakan  pita  serapan  dari C=CH 2 yang menunjukan hasil reaksi tidak lagi  mempunyai  ikatan  rangkap  gugus  alil, berarti  telah  terjadi  reaksi  terhadap  gugus alil  yang  terdapat  pada  kristal  kiral  metil
400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2400 2800 3200 3600 4000 1/cm 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %T 3446 .79 3070 .68 2935 .66 2835 .36 2594 .26 1732 .08 1637 .56 1597 .06 1514 .12 1460 .11 1371 .39 1332 .81 1261 .45 1240 .23 1149 .57 1029 .99 954. 76 912. 33 854. 47 808. 17 763. 81 648. 08 603. 72 563. 21 460. 99 zkkm em urni 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2400 2800 3200 3600 4000 1/cm 37.5 45 52.5 60 67.5 75 82.5 90 97.5 %T 3444 .87 2962 .66 2933 .73 2845 .00 1726 .29 1604 .77 1512 .19 1456 .26 1377 .17 1242 .16 1149 .57 1026 .13 925. 83 856. 39 806. 25 763. 81 574. 79 459. 06 zpolkkm e
No Karakteristik Keterangan 1. 2. 3. Wujud Warna Aroma Cair kuning kehijauan berbau permen
eugenol  dan  eugenol  dengan  adanya penambahan katalis.
Gambar  4  Kromatogram  Hasil  analisis  sampel metil eugenol (Lasapo et al. , 2016).
Hasil  TLC  senyawa  yang  diperoleh oleh  Lasapo et  al. (2016)  hanya  terdapat satu penampakan noda sama dengan hasil sintesis yang dilakukan pada penelitian ini.
Berdasarkan  hasil  analisis  GC  yang dilakukan  oleh  Lasapo et  al. (2016) terhadap hasil TLC senyawa yang diperoleh  bahwa  satu  penampakan  noda tersebut  mengandung    empat  senyawa yakni  senyawa  kristal  kiral  metil  eugenol, eugenol,  1-(3,4-dimetoksi  fenil)-2-propanil asetat  dan  1-(3-metoksi-4-hidroksi  fenil)-2- propanil  asetat  yang  merupakan  senyawa ester turunan dari senyawa metil eugenol. Kopolimerisasi Kristal Kiral Metil

## Eugenol dan Eugenol
Hasil  sintesis  kemudian  dilakukan
kopolimerisasi dengan menggunakan katalis  H 2 SO 4 pekat. Waktu  kopolimerisasi berlangsung selama 2 menit 45 detik yang menghasilkan  kopolimer  berupa  padatan berwarna  merah  keunguan  seperti  yang diperoleh Ngadiwiyana (2005).
Berdasarkan
hasil pengamatan
kopolimerisasi  6,34  ml  kristal  kiral  metil
eugenol  dan  eugenol  dengan  katalis H 2 SO 4 pekat  diperoleh  hasil  6,168  g dengan rendemen sebesar 92,24%. Setelah  dilakukan  pemurnian,  kopolimer yang  dihasilkan  mengalami  perubahan warna  menjadi  padatan  berwarna  kuning kecoklatan  dengan  rendemen  62,24%. Kopolimer  yang  dihasilkan  dapat  larut dalam  etanol,  kloroform,  dietil  eter,  etil asetat,  sedikit  larut  dalam  n-heksan  dan tidak larut dalam air.
Berikut ini adalah hasil analisis untuk panjang  gelombang  senyawa  kopolimer setelah pemurnian sebagai penentu warna senyawa dengan menggunakan instrument UV-VIS :

## Gambar 5. Spektrum UV-VIS  kopolimer kristal kiral  metil  eugenol  dan  eugenol setelah pemurnian
Senyawa  kopolimer  kristal  kiral  metil eugenol  dan  eugenol  setelah  pemurnian serapannya  melebar  yang  menunjukkan bahwa  polimer  yang  dihasilkan  berbentuk heliks.
Hasil kopolimerisasi antara monomer kristal  kiral  metil  eugenol  dan  eugenol berdasarkan  data  FTIR  gugus  alil  dari kedua  senyawa  tersebut  tidak  terbentuk lagi  sehingga  diduga    polimer  telah terbentuk.  Pada  hasil  penelitian  ini  juga
( Kopolimer Heliks )
diperoleh  ester  1-(3,4-dimetoksi  fenil)-2- propanil  asetat  dan  ester  1-(3-metoksi-4- hidroksi fenil)-2-propanil asetat yang merupakan  senyawa  optis  aktif,  gugus C=O pada senyawa tersebut menyebabkan terbentuknya ikatan hydrogen dengan gugus O-H pada eugenol  hal  ini  memungkinkan    polimer yang  dibentuk  berupa  polimer  heliks dengan arah putar kekiri. Menurut Masuda et  al .,(2001),  menyatakan  ikatan  hydrogen antara rantai samping berbentuk kiral akan mempertahankan konformasi heliks kemungkinan  bentuk  strukturnya  adalah seperti  gambar  6  namun  perlu  dilakukan analisis  lebih  lanjut  dengan  menggunakan CD spektrometer.
Gambar 6  Reaksi pembentukan kopolimer heliks.
Hasil Penentuan Berat Molekul
Kopolimer  Kristal  Kiral  Metil  Eugenol dan Eugenol Sebelum Pemurnian
Pada penentuan berat molekul kopolimer  kristal  kiral  metil  eugenol  dan eugenol  sebelum  pemurnian,  dengan menggunakan metode viskometri diperoleh data seperti pada Tabel 2.
Menurut Ngadiwiyana (2005), didalam penentuan berat molekul poli(eugenol) menggunakan harga K dan a polistirena yakni K = 11.10 -3 dan a = 0,725.
Berdasarkan grafik 1 diperoleh  titik potong (intersep)  yang  merupakan  [ ɳ]  sebesar
64,664.    sehingga  diperoleh  berat  molekul kopolimer  kristal  kiral  metil  eugenol  dan eugenol  sebesar  158113,88  g/mol.  Berat molekul yang diperoleh 20 kali lebih besar dibandingkan dengan berat molekul poli(eugenol) yang diperoleh oleh Ngadiwiyana (2005), yakni sebesar 7800,75. Tabel 2 Hubungan konsentrasi polimer
terhadap  viskositas  reduksi  sebelum pemurnian.
Perbedaan berat molekul yang diperoleh disebabkan karena polimer yang yang  dihasilkan  berasal  dari  senyawa kristal  kiral  yang  memiliki  bentuk  heliks. Berdasarkan penelitian ini dapat dinyatakan  bahwa  kristal  kiral  dapat meningkatkan  berat  molekul.  Menurut Lasapo et al. (2016), bahwa berat molekul senyawa kristal  kiral metil eugenol, eugenol,  1-(3,4-dimetoksi  fenil)-2-propanil asetat dan 1-(3,4-dimetoksi fenil)-2- propanil  asetat  sebesar  178  g/mol,  164 g/mol, 238 g/mol dan 224 g/mol.  Diperoleh berat  molekul  totalnya  sebesar  804  g/mol sehingga  jumlah  rantai  pada  kopolimer kristal  kiral  metil  eugenol  dan  eugenol diperkirakan  sebanyak  196,659  rantai kopolimer.
[Koplimer] waktu alir (s)
Viskositas larutan ( ɳr) Viskositas Spesifik ( ɳsp) Viskositas Reduksi ( ɳred) etanol 96% 629 0.0025 733 1.16534 0.165 66.136 0.005 845.33 1.34393 0.344 68.786 0.01 1206.3 1.91786 0.918 91.786 0.015 1502 2.38792 1.388 92.528 0.02 1800.3 2.86221 1.862 93.111
y = 1695.7x + 64.664 R² = 0.7805 0 20 40 60 80 100 120 0 0.01 0.02 0.03
Konsentrasi 0.0025
0.005
0.01 0.015 0.02 y = 438.56x + 18.474 R² = 0.9139 0 5 10 15 20 25 30 0 0.01 0.02 0.03 V is k o s it a s R e d u k s i (ɳred) Konsentrasi 0.0025 0.005
0.01 0.015 0.02 Grafik  1  Hubungan  antara  konsentrasi  dan viskositas reduksi sebelum pemurnian Hasil Penentuan Berat Molekul Kopolimer  Kristal  Kiral  Metil  Eugenol dan  Eugenol Setelah Pemurnian Pada penentuan berat molekul kopolimer  kristal  kiral  metil  eugenol  dan eugenol setelah pemurnian dengan menggunakan metode viskometri diperoleh data sebagai berikut :
Tabel 3 Hubungan konsentrasi polimer terhadap  viskositas  reduksi  setelah pemurnian
Berdasarkan grafik 2 tersebut, diperoleh harga titik potong (intersep) yang merupakan  [ ɳ]  sebesar  18,474  sehingga diperoleh  berat  molekul  kopolimer  kristal kiral  metil  eugenol  dan  eugenol  sebesar 28086 g/mol. Berat molekul yang diperoleh 3  kali  lebih  besar  dibandingkan  dengan berat molekul poli(eugenol) yang diperoleh Ngadiwiyana (2005), akan tetapi lebih kecil dibandingkan dengan berat molekul
sebelum  pemurnian  dan    kopolimer  yang dihasilkan  telah  bebas  dari  katalis  asam sulfat  pekat  yang  digunakan  ketika  proses kopolimerisasi. Jumlah rantai pada kopolimer  kristal  kiral  metil  eugenol  dan eugenol  diperkirakan  sebanyak  34,932 rantai kopolimer.
Grafik  2.  Hubungan  antara  konsentrasi  dan viskositas
reduksi setelah pemurnian

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah dilakukan, diperoleh bahwa kopolimer  sebelum  pemurnian  berwarna merah  keunguan  dan  setelah  pemurnian berwarna  kuning  kecoklatan.  Kopolimer yang  dihasilkan  dapat  larut  dalam  etanol, kloroform,  etil  aseta,  sedikit  larut  dalam  n- heksan  dan  tidak  larut  dalam  air  serta adanya  kristal  kiral  menyebabkan  berat molekul kopolimer mengalami peningkatan.  Berat  molekul  kopolimer sebelum  pemurnian  yang  diperoleh  pada penelitian  ini  adalah  sebesar  158113,88 g/mol  dengan  rendemen  sebesar  92,24% dan  setelah  pemurnian  sebesar  28086 g/mol rendemennya sebesar 62,24%.

## DAFTAR PUSTAKA
Harimu  La.,  Matsjeh  S.,  Siswanta  D, Santosa  S  J.  2009.  Separation  of Fe (III), Cr(III), Cu(II), Ni(II), Co(II), and  pb(ii)  metal  ions  using
[Ko- polimer] waktu alir (s) Viskositas larutan ( ɳr) Viskositas Spesifik ( ɳsp) Viskositas Reduksi ( ɳred) etanol 96% 629 0.0025 657.67 1.04557 0.04557 18.22800 0.005 697.67 1.10917 0.10917 21.83400 0.01 776 1.2337 0.2337 23.37000 0.015 867 1.37838 0.37838 25.22533 0.02 965.33 1.53471 0.53471 26.73550 V isk o si ta s R ed u k si ( ɳr ed )
Poly(eugenyl  oxyacetic  acid)  as an ion carrier by a liquid
membrane Transport method .
Indo. J. Chem ., 10 (1), 69 - 74.
Humaira,  Tasik  S  B.,  Masriatun.  2014. Pelatihan Pembuatan Atraktan Alami  dari  Tumbuhan  Aromatika untuk  Pengendalian  Lalat  Buah Bactrocera  sp.  Pada  Pertanaman Cabaiu di Kecamatan Sigi . Diunduh dari
http://artikel. dikti.go.id/index.php/PKMM/article/ download/193/193 .  Diakse  pada tanggan 10 Juni 2017.s
Jamalum.  2000.  Sintesi  Senyawa  1-(3,4- Dimetoksi  Fenil)-2-Amino-2-Siano Propana Turunan Eugenol Melalui Pembentukan  Senyawa  Keton.
Tesis. Yogyakarta:  Universitas Gadjah Mada.
Lasapo, M. H. S., Rahim, E. A., Ruslan, R.,
&  Indriani,  I.  (2016).  Sintesis  dan Karekterisasi  Senyawa  Kiral  Hasil Reaksi Antara Metileugenol Kasar Dengan Asam Asetat. KOVALEN , 2 (3).

## Ngadiwiyana.  2005.  Polimerisasi  Eugenol
Dengan Katalis Asam Sulfat Pekat. JSKA. 8(2).
Rahim  E.A.  2015.  Sintesis  Senyawa  (S)- (3,4-Dimetoksifenil)-2-Propanol
dari Metil Eugenol Tanpa
Pengaruh  Senyawa  Optis  Aktif.
Laporan  Penelitian .  Palu:  FMIPA UNTAD.
Rahim,  E.  A.  (2016).  Sintesis  Absolut Asimetrik Baru. KOVALEN , 2 (1).
Suirta I W., Rustini N L., Prakasa T I. 2012. Sintesis  Polieugenol  dari  Eugenol dengan  Katalis  Asam  Nitrat  Pekat dan  Media  Natrium  Klorida. Jurnal Kimia. 6(1) : 37-46
Utomo  B  S.  2012.  Sintesis  Senyawa
Kaliks[4]Resorsinarena Baru Turunan  Anetol  dan  Eugenol Sebagai  Adsorben  dan  Antidotum Logam Berat. Disertasi.
Yogyakarta:  Universitas  Gadjah Mada.
Masuda  T.,  Nomura  R.,  Tabei  J.  2001. Biomimetic  Stabilization  of  Helical Structure  in  a  Synthetic  Polymer by Means of Intramolecular Hydrogen Bonds. Journal of American Chemical Society . 123(34): 8430-8433.